- xcv — 



in verschiedener Weise erstarrt. Zuoberst befand sich eine Glasschicht, 

 welche von der Oberfläche aus prachtvolle, zartfaserige, zum Teil frei 

 ausgebildete, zum Teil verwachsene, scharf abgegrenzte Sphärolithe von 

 10 — 15 cm Durchmesser entwickelt hatte, zwischen denen noch beträcht- 

 liche Massen amorph durchsichtigen Glases eingeschlossen blieben; unter 

 diesen Sphärolithen folgte eine Schicht, in welcher das Glas scheinbar 

 ganz zu einer grobfaserigen , stängelig-krystallinischen Masse erstarrt 

 war, die äusserlich grosse Ähnlichkeit zeigte mit einem Hornblendefels, 

 etwa einem Tremolit, und deren radiär geordnete Fasersysteme, wo sie 

 sich frei entfalten konnten, eine Länge von 50 cm erreichten; in noch 

 grösserer Tiefe folgte, nahe der Sohle der Wanne, eine Schicht von 

 abermals zart sphärolithischer Struktur, die sich aber durch gestörtes 

 Wachstum der nur etwa 0,5 — 1,0 cm Durchmesser erreichenden, dicht 

 verwachsenen Sphärolithe von der obersten Schicht unterschied und im 

 ganzen bei flüchtiger Betrachtung mehr den Eindruck eines grob-krystal- 

 linischen, granitischen Gesteines machte. Amorphe Glasreste waren in 

 dieser Schicht nur in kleineren Einschlüssen vorhanden. — Diese drei 

 Ausbildungsformen sollen im folgenden kurz als stängelig- faserige, 

 rein sphärolithische und gestört sphärolithische Form 

 bezeichnet werden. Es muss bemerkt werden, dass die letztere nicht 

 aus der gleichen Wanne stammte, wie die beiden ersteren, sondern 

 von einer etwa um 12 Jahre zurückliegenden Fabrikationsperiode her- 

 rührte, dass jedoch die Gläser als solche nahezu übereinstimmende 

 Zusammensetzung besassen. 



Wie im äusseren Habitus, so unterschieden sich die drei Er- 

 starrungsformen auch hinsichtlich ihrer feineren Struktur, sowie ihres 

 chemischen und physikalischen Verhaltens nicht ganz unwesentlich. 



Während bei beiden spärolithischen Formen die Krystalle, äusserst 

 feine, sehr dicht parallel gelagerte Prismen mit schrägen, fiederartigen 

 Seitenachsen, in die amorphe Grundmasse eingebettet waren, ohne deren 

 mechanischen Zusammenhang zu stören, war bei der stängelig-faserigen 

 Form die amorphe Grundmasse in lange polygonale Stäbchen (Basalt- 

 säulen vergleichbar) von 0,1 — 0,6 mm Durchmesser zerklüftet, zwischen 

 denen die Krystalle in Form gerader, flacher, seidenglänzender Asbest- 

 fasern eingelagert erschienen; letztere waren jedenfalls die Ursache der 

 sekundären Zerklüftung des amorphen Glaskörpers. 



Wurden genügend kleine Splitter des Glases von der sphäro- 

 lithischen Form der Einwirkung massig starker Salzsäure unterworfen 

 und darauf mit Sodalösung behandelt, so wurde das krystallisierte 

 Silikat leicht zersetzt und aufgelöst und es hinterblieb ein gitterartiges 

 Gerüst amorphen Glases mit scharfumschriebenen Hohlräumen von der 

 Gestalt der verschwundenen Krystalle. Stückchen der stängelig-faserigen 

 Form hingegen, in gleicher Weise behandelt, verloren durch Auflösung 

 des krystallisierten Silikates ihren Zusammenhalt und zerfielen in lose 

 Häufchen jener kantigen Stäbchen von amorphem Glas, die dann an 

 ihren schmalen Seitenflächen die Eindrücke der zersetzten Krystallfasern 

 in Form vertiefter Längsstreifen erkennen Hessen. Auf der Behandlung 

 des massig zerkleinerten Glases erst mit Salzsäure, dann mit Soda- 



